(3i7) 

 où ce métal, se trouvant chargé de gaz oxydants en dissolution, passe à un 

 état particulier précédant la véiitable oxydation en devenant fer suraffiné 

 on oxygéné. On arrête l'opération dès que cet état est atteint. Il sultit alors 

 d'ajouter à ce produit liquide une certaine quantité de fonte crue, pour le 

 convertir, dans la plupart des cas, en métal étirable plus ou moins car- 

 buré. Si l'on essaye de couler sans addition le métal suraffiné très-fusible, 

 les gaz qu'il contient produisent, par leurs dégagements dans les moules, 

 une véritable éruption, et les parties solidifiées sont incapables d'être 

 étirées. 



» L'addition de fonte modifie la nature des gaz enJes faisant passer au 

 maximum de carburation, sans que pour cela ils cessent de se montrer à la 

 coulée. Si cette addition est faite en quantité insuffisante pour carburer sen- 

 siblement la masse, l'opération permet de comparer deux métaux de com- 

 position très-rapprochée : l'un inétirable contenant en dissolution des gaz 

 oxydants, l'autre étirable ne contenant que des gaz au maximum de carbu- 

 ration. 



o J'ai continué l'observation des phénomènes produits par les gaz dans 

 les diverses élaborations que subissent les aciers. 



» Dans les fonderies, à la fusion et lors de la coulée des aciers et fers plus 

 ou moins carbures, j'ai constaté que les gaz existent dans tous les produits 

 liquides; qu'ils s'y trouvent en quantité d'autant plus grande que la lem-' 

 pérature du métal est plus élevée. Lors du refroidissement, ils se dégagent 

 toujours d'une manière très-sensible vers la solidification. Toutefois ils pa- 

 raissent être fixés en partie lorsque la cristallisation intervient, ce qui se 

 manifeste particulièrement pour les aciers durs, tandis que pour les aciers 

 doux, et cela avec d'autant plus de force qu'ils sont plus doux, les gaz pro- 

 duisent par leur dégagement des phénomènes tout à fait analogues au ro- 

 chage. Ce dégagement des gaz constitue vme des difficultés contre lesquelles 

 on lutte dans les fonderies, à laide de précautions considérées partout 

 comme indispensables. L'ensemble des faits observés permet de constater 

 que les produits fondus étirables, aciers et fers plus ou moins carbures, à 

 l'état liquide, contiennent toujours en dissolution des gaz salures de car- 

 bone; au contraire, la présence certaine des gaz oxydants dans ces mêmes 

 produits suffit pour les rendre incapables d'étirage. Le mode d'observation 

 ne permet pas d'ailleurs d'ap|)récier la quantité d'azote dont ces gaz peuvent 

 se trouver mélangés. Dans les élaborations où les aciers et fers plus ou 

 moins carbures sont préparés par l'action du rechauffage à recevoir les 

 effets du travail mécanique, j'ai reconnu qu'en descendant au moins jus- 

 qu'à la température du rouge, ces métaux sont toujours imprégnés de gaz. 



